La Gaceta industrial (1877-12-25 00:00:00), página 6

la fundicion en todos los casos descritos, son atacados á altas temperaturas cuando están en contacto con un medio capaz de ceder oxígeno, tal como el óxido de hierro, y que una parte del azufre es de igual manera atacada.

El fósforo, por otra parte, eliminado parcialmente por un tratamiento al calor moderado, queda intacto á temperaturas elevadas.

Teniendo en cuenta estos hechos, el objeto del pudlador debe ser, por un trabajo violento, exponer la carga á la acción del óxido fluido en el instante en que el fósforo, conforme á las cifras dadas antes, se oxida con doble rapidez que el carbono, con respecto á la cantidad primitivamente existente. Durante el curso de mis experimentos, he venido á deducir, como conclusión, que este resultado se obtiene mejor liqui- dando la fundicion cruda antes de introducirla en el horno.

El hierro en barras, así obtenido, es mucho más resistente que cuando la fundicion se carga en frío, siendo mucho me- nor la proporción del fósforo.

    100 de fundicion Clarence, núm. 4, soplada de 5 minutos en el convector.
    100 de hierro maleable obtenido pudlando esta fundicion.

    Carbono
    3,29
    0,046
    0,033
    0,074
    0,184

    Silicio
    0,392
    0,148
    0,103
    0,087
    0,100

    Azufre
    0,127
    0,018
    0,013
    0,006
    0,008

    Fósforo
    4,79
    0,523
    0,397
    0,303
    0,299

Los ensayos que preceden, hechos en la fabrica de Tudhoc, me parecieron tan notables, que pedí al Sr. Ridley, de la fábrica Walker, que hiciese una serie de experimentos con igual objeto. Accedió aquél, y obtuvo los resultados siguien- tes, sirviéndose de fundicion Clarence, núm. 4, que contenía 4,428 por 400 de fósforo.

Primer experimento.—Una masa empleando fundicion fría, se pudló y dió una barra de textura cristalina tosca que con- tenía 0,592 de fosfato.

Segundo experimento.—La misma fundicion introducida li- quida en el horno, dió una barra fibrosa con algunos granos, no conteniendo sino 0,328 de fósforo.

Tercer experimento.—Una segunda operacion hecha de igual modo, dió una barra perfectamente fibrosa, que no contenía más que 0,209 de fósforo.

No quiero sacar una conclusión muy absoluta de los hechos que acabo de enumerar. La cuestion, sin embargo, parece merecer la atención de los prácticos, y estos experimentos pondrán por lo menos en evidencia la incertidumbre de los re- sultados mencionados en otro lugar. Como prueba nueva, puedo citar tres análisis, contenidas en la disertación científi- ca redactada por el Sr. Saelus, referente al horno Danks. En cada caso, la materia primera era fundicion blanca ordinaria del país de Gales.

    Carbono
    Silicio
    Azufre
    Fósforo

    400 de fundicion tenian...
    2,310
    0,898
    0,763
    2,476

    Uno idem dió hierro á...

    0,692
    0,089
    0,446

    Otra idem id...

    0,333
    0,064
    0,386

    Una tercera id...

    0,184
    0,044
    0,201

Es preciso, no obstante, no olvidar que, como causa de la presencia de una mayor ó menor cantidad de escoria adhe- rente, los resultados pueden estar sujetos á correcciones; nin- guno de los que se ocupan del pudlado desconoce las varia- ciones á que está sujeta la calidad del producto.

Reproduciendo la misma autoridad, vemos en los análisis siguientes una descripción de los cambios sucesivos obtenidos en el pudlado de la fundicion de Cleveland.

    Carbono
    Silicio
    Azufre
    Fósforo

    a. 400 de fundicion tenian
    3,480
    4,236
    0,414
    4,494

    b. 400 después de la fusion
    2,830
    0,821
    0,096
    0,913

    c. Después del año par- cial
    2,800
    0,300

    0,582

    d. Después del año más completo
    1,470
    0,054

    0,319

    e. 400 de hierro pudlado.
    0,150
    0,98

    0,452

El orden de la eliminacion de estos cuatro elementos es el siguiente:

    b.
    c.
    d.
    e.

    1. Carbono
    Disminucion pro- porcional (por 100 de las cantidades origina- rias)
    43,54
    100
    100
    100

    2. Silicio

    33,57
    83,92
    95,95
    97,07

    3. Carbono

    41,00
    44,95
    63,20
    90,53

    4. Fósforo

    38,88
    46,79
    65,26
    69,67

El hierro, al cual se refieren estos análisis, había sido pudla- do en los comienzos del empleo del horno. Desde entonces un conocimiento más exacto del procedimiento ha permitido á los señores Hopkins, Gilkes y compañía mejorar considerable- mente los resultados. Para probarlo me bastará dar á conocer el análisis siguiente, hecho por el Sr. Proctor:

    Carbono
    Silicio
    Azufre
    Fósforo

    a. 400 de hierro proceden- te del cubilote
    3,2
    1,36
    0,17
    1,39

    b. 400 de hierro después de la separacion de la escoria

    2
    0,07
    0,32

    c. 400 de hierro en el mo- mento de la formacion del grano
    1,9
    0,04
    0,02
    0,20

    d. 400 de hierro en el mo- mento de la precipita- cion del grano
    1,45
    0,04
    traces.
    0,33

    e. 100 de barras pudladas.
    0,05
    0,07
    0,04
    0,30

Disponiendo estas cifras en cuadro de otro modo, obte- nemos:

    b.
    c.
    d.
    e.

    Carbono
    Disminucion pro- porcional de las cantidades pri- mitivas
    37,5
    40,26
    67,80
    98,44

    Silicio

    94,88
    96,06
    97,08
    94,88

    Fósforo

    76,97
    85,61
    76,26
    78,42

    Azufre

    64,70
    88,23
    100,00
    76,47

En los análisis, cuyos detalles hemos dado, podemos des- preciar la cantidad pequeña de azufre, y dividiendo la opera- cion en cuatro periodos, tendremos en bruto las cifras siguien- tes para expresar el orden de separacion de los tres meta- loides:

    1.º por 100.
    2.º por 100.
    3.º por 100.
    4.º por 100.

    Carbono
    36
    40
    68
    98

    Silicio
    98
    95
    95
    98

    Fósforo
    68
    70
    70
    74

Lo que quiero hacer resaltar en estos cuadros, es que á la temperatura moderada del comienzo de la operacion, duran- te la fusion del metal, todo el silicio, ó por lo menos la mayor parte, se elimina; viene luego el fósforo, y por fin el carbono. Hacia el tercer periodo, las dos ultimas sustancias se han elimi- nado próximamente en el mismo grado, despues de lo cual